natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Såvel naturgummi som syntetisk gummi tilføres en lang række additiver med det formål at opnå optimal kvalitet i forhold til materialets ønskede karakteristika.
Natural rubber as well as synthetic rubbers is formulated together with a wide range of additives in order to achieve the optimal quality of the material.
Eksempler på additiver, der anvendes i forarbejdning af naturgummi og syntetisk gummi for at opnå en ønskede materiale karakteristika er givet nedenfor (UBA, 2003):
Examples of additives used for the production of natural rubber materials are listed below (UBA, 2003):
• fyldstoffer og pigmenter
• fillers and pigments
Blødgørere er en gruppe additiver, der inkluderer blødgørings- og procesolier.
Plasticisers (mainly softeners) are a group of additives that include extender oils.
Carbon black anvendes også som additiv og selvom PAHerne i carbon black til en vis grad fjernes under produktionen, forventes der stadigt at kunne findes restkoncentrationer af PAHer i carbon black, hvilket er beskrevet yderligere i sektion 2.3.4.
Carbon black is also used as an additive and even though PAHs are removed to some extend during the production of carbon black, PAH residues is still expected to be present as further described in section 2.3.4.
PVC fremstilles ved polymerisation af vinylchlorid, og den kemiske sammensætning af monomeren ses nedenfor (Allsopp & Vianello, 2005):
PVC is produced by polymerisation of vinyl chloride and the chemical composition is presented below (Allsopp & Vianello, 2005):
PVC forarbejdes ved at tilsætte forskellige additiver.
PVC can be manufactured by addition of different additives.
De mulige additiver er:
The potential additives are
• indre og ydre smøremidler
• internal and external lubricants
• primære og sekundære blødgørere
• primary and secondary plasticisers
Sammensætning af additiver i det specifikke PVC-produkt afhænger af den enkelte producent og af hvilke materialeegenskaber, der ønskes for slutproduktet.
The actual composition of the PVC product will depend on the individual manufacturer and the wanted material properties of the product.
”Handbook of fillers, extender, and diluents” (Ash & Ash, 2007) nævner adskillige blødgørings- og procesolier, der kan anvendes i produktionen af PVC.
The Handbook of fillers, extenders and diluents (Ash & Ash 2007) mentions several extender oils which can be used as plasticisers in PVC.
Additiver, der anvendes i PVC, kan således være en kilde til PAHer i forbrugerprodukter.
Additives applied in PVC may therefore be a source to PAHs in consumer products.
2.3.3 Funktionelle olier som additiver
2.3.3 Functional oils as additives
Blødgørings- og procesolier i gummi- og plastindustrien anvendes hovedsageligt af:
Extender oils in the rubber and plastic industry are mainly used by:
• Producenter af bløde/fleksible polymerer.
• manufacturers of soften polymers.
• Producenter af gummiprodukter; som hjælpestof der forbedrer blandingsprocesser, reducerer blandingstiden og forbedrer proceskapaciteten samt modificerer de fysiske egenskaber af produktet.
• manufacturers of finished rubber products in order to aid processing; that is mixing operation, reducing compounding time and improving process ability and modify the physical properties of the finished product
Blødgørings- og procesoliers vigtigste funktioner er at mindske polymerernes massefylde (swelling) og at virke som blandingsmiddel mellem hårde gummipolymerer og blødgørende additiver.
The main functions of extender oils are by swelling of the polymer and to function as lubricants between the stiff rubbery polymers and softeners.
Ved at tilsætte blødgørings- og procesolier kan molekylevægt, viskositet og blandbarhed af gummipolymeren varieres.
By adding extender oils the molecular weight, viscosity and solvency of the base polymers (the rubber) can be varied.
Blødgørings- og procesolier finder derfor stor anvendelse i produktionen af bildæk, hvor der er et stort behov for at variere karakteristika og egenskaber af dækket som funktion af bl.
A major use of extender oils is therefore as additives in rubber tyres where the additives add important rubber characteristics and properties to, e.g. winter and summer, tyres.
Et eksempel på sammensætningen af PAH forbindelser i en blødgørings- og procesolie er vist i tabel 2.2.
An example of the composition of PAHs in extender oil is compiled and presented in table 2.2.
Tabel 2.2 Et eksempel på PAH indhold og sammensætning i en blødgørings- og procesolie (Kemikalieinspektionen, 2003).
Table 2.2 An example of the PAH content and profile in an extender oil (Kemikalieinspektionen, 2003).
Indhold (mg/kg)
Content (mg/kg)
Benzo(a)fluoren
Benzo(a)fluorine
Benzo(a)anthracen
Benzo(a)anthracene
Benzo(e)pyren
Benzo(e)pyrene
Dibenzo(a,j)anthracen
Dibenzo(a,j)anthracene
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Indono(1,2,3-c,d)pyrene
PAHer reguleret under REACH (EC, 2006).
PAHs regulated by REACH (EC, 2006).
Mængden af blødgørings- og procesolier, der anvendes i produktionen af legetøj og børneprodukter, er ukendt, men det må forventes analogt til bildæk at svinge betragteligt alt efter de ønskede egenskaber i gummi- og plastmaterialet og brugen af andre additiver.
However, the amount of extender oils used in the production of toys and childcare articles is unknown and can vary significantly according to the designed properties of the rubber and plastic material and the use of other additives.
En undersøgelse af producenter og patenter viser, at indholdet af blødgørings- og procesolier i gummimaterialer varierer fra 2 til 50 v/v %.
A survey on producers and patents showed that the content of extender oils ranged from 2 to 50 w/w% in the material.
Til sammenligning viser en svensk undersøgelse, at indholdet af blødgørings- og procesolier i bildæk varierer fra 10-40 v/v % (Kemikalieinspektionen, 2003).
For comparison a Swedish investigation found that the content of extender oils in tyres range from 10-40 w/w% (Kemikalieinspektionen, 2003).
Det har derfor ikke været muligt at korrelere forskellige blødgørings- og procesolier og deres PAH indhold til de forskellige produkter.
It was therefore not possible to correlate different extender oils, their content of PAHs and the different products.
Det vides dog, at PAHer med lavere molekylærvægt primært forekommer i lette mineralolier, hvorimod PAHer med høj molekylvægt primært forekommer i tunge mineralolier.
Still, it is known that the lower molecular weight PAHs have highest affinity for being present in light mineral oils, whereas high molecular weight PAHs have highest affinity for being present in heavy mineral oils.
Endvidere antages det, at legetøj og børneprodukter fremstilles ved brug af blødgørings- og procesolier af høj kvalitet og med et lavt PAH indhold (se afsnit 2.4).
In addition, toys and childcare articles may be produced by use high quality extender oil with low PAH content (see section 2.4).
Carbon black (CAS no.: 1333-86-4) er et tilsætningsstof, der anvendes i dæk, gummi- og plastprodukter, tonerblæk samt overfladebelægning (ICBA, 2010).
Carbon black (CAS no.: 1333-86-4) is also an additive which is used in tyres, rubber and plastic products, printing inks and coatings (ICBA, 2010).
Carbon black består primært af rent kulstof i form af kolloide partikler, der er fremkommet ved ufuldstændig afbrænding eller termisk nedbrydelse af gasholdige eller flydende kulbrinte under kontrollerede forhold.
Carbon black is virtually pure elemental carbon in the form of colloidal particles that are produced by incomplete combustion or thermal decomposition of gaseous or liquid hydrocarbons under controlled conditions.
Den fysiske fremtoning for carbon black er enten som sort, findelt pulver eller som sorte, små fine piller.
Its physical appearance is that of a black, finely divided pellet or powder.
Carbon black er imidlertid ikke på listen over harmoniseret klassifikation og mærkning af farlige stoffer (Annex VI i EU's Klassifikationsdirektiv 2008/1272/EC).
However, carbon black is not adopted on the list of harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI to the Classification Directive 2008/1272/EC).
Tsai et al. (2001) har undersøgt mængden af PAHer og deres massebalance under produktion af carbon black.
Tsai et al. (2001) have investigated the amounts of PAHs and the mass balance during the production of carbon black.
Tabel 2.3 viser koncentrationerne af PAHer dels i råolie, der anvendes til produktion af carbon black, dels i forskellige carbon black produkter fremstillet ved to forskellige temperaturer.
Examples on the concentrations of PAHs in the crude oil used for production and in different carbon black products produced at different temperatures are presented in table 2.3.
Tabel 2.3 Koncentration af PAHer i carbon black produkter og råolie (Tsai et al., 2001)
Table 2.3 PAH concentration in carbon black products and crude oil (Tsai et al., 2001)
Råolie mg/l (n=3)
Crude oil mg/l (n=3)
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthene
Dibenzo(ah)anthracen
Dibenzo(ah)anthracene
Benzo(b)chrysen
Benzo(b)chrysene
Benzo(ghi)perylen
Benzo(ghi)perylene
Under carbon black produktionsprocessen fjernes en betydelig mængde PAHer.
In the process a significant amount of the PAHs is removed.
For de fleste PAHer er det kun 0-5 % af de indkomne PAH mængder, tilstede i carbon black i forhold til råolien, men for visse PAHer dog stadig i forholdsvis høje mængder.
For most of the PAHs only 0-5% of the incoming PAHs are present in the carbon black products compared to the crude oil, but still in high amounts for certain PAHs.
Endvidere ses det, at produktionstemperaturen har en vis betydning for indholdet af PAHer i carbon black, men effekten varierer for forskellige PAHer.
Further, it can be noticed that the production temperature has an influence on the content of the PAHs in carbon black, but the effect vary for the different PAHs.
2.4.1 Blødgørings- og procesolier med lavt PAH indhold
2.4.1 Extender oil with low content of PAHs
Der findes alternative olier med et lavt indhold af PAHer, som kan anvendes og som bliver anvendt i forbrugerprodukter.
There are alternative oils with low content of PAHs which can be and are used in consumer products.
Såvel Kemikalieinspektionen (2003) som BAuA (2010) har lavet lister over disse alternativer til de traditionelle blødgørings- og procesolier.
Kemikalieinspektionen (2003) and BAuA (2010) have listed a number of alternatives to the traditional extender oils which contain significant lower content of PAHs:
• Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE), f.eks. CAS: 90641-09-1 fremstilles af destillerede aromatiske olier ((DAE) som efterbehandles med en solvent ekstraktion for at fjerne aromatiske komponenter med tre ringe eller flere.
• Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE), e.g. CAS: 90641-09-1 is produced from distilled aromatic extracts (DAE) which are further treated by a solvent extraction to remove the aromatic components with three rings and higher.
• Treated Residual Aromatic Extract (TRAE) fremstilles af rest aromatiske ekstrakt (RAE); en tung oliefraktion fremstillet ved deasfaltering af restprodukter fra tungolie ved hjælp af solvent ekstraktion af aromatisk komponenter.
• Treated Residual Aromatic Extract (TRAE) is produced from residual aromatic extract (RAE), a heavy oil fraction produced from the de-asphalting of heavy petroleum residues, by solvent extraction of aromatic components.
• Mild Extract Solvate (MES) består primært af paraffinholdige olier, dvs. lineære alkaner, som stammer fra fremstillingen af smøreolier, og hvor aromatiske komponenter med to eller flere ringe er fjernet ved ekstraktion.
• Mild Extract Solvate (MES) consists mainly of paraffinic oils, i.e. linear alkanes, which result from the lube base oil production and where aromatic components with two and more rings have been removed by extraction.
• Hydrotreated Paraffinic Distillate (HPD) består hovedsagligt af paraffinholdige olier, dvs. lineære alkaner, og er tunge olieprodukter som er behandlet med brint ved tilstedeværelse af en katalysator.
• Hydrotreated Paraffinic Distillate (HPD) consists mainly of paraffinic oils, i.e. linear alkanes, which have been treated with hydrogen in the presence of a catalyst of heavy petroleum distillates.
Da adskillige af disse olier har gennemgået supplerende behandling for at fjerne PAHerne, må de forventes at være dyrere end traditionelle blødgøringsog procesolier, og det er muligt at disse alternative olier kun anvendes til produktion af dyrt legetøj og dyrere børneprodukter.
As several of these oils have gone through an additional treatment for removing the PAHs, they are expected to be more expensive than traditionally extender oils, and it is possible that these alternative oils may only be used in the more expensive toys and childcare articles.
Substitution af de traditionelle blødgørings- og procesolier med disse alternative olier har primært været undersøgt for dæk, hvor der findes specifikke krav til gummiets egenskaber.
Substitution of the traditional extender oils with these alternative oils has mainly been investigated for tyres, where there are specific demands for the properties of the rubber material.
Bowman et al. (2004) har undersøgt effekten af at erstatte HA olie i styren-butadien gummi med to alternative blødgørings- og procesolier med mindre indhold af PAHer (TDAE eller MES).
Bowman et al. (2004) have investigated the effect of substituting HA oil in Styrene butadiene rubber with two alternative extender oils containing less PAHs; TDAE or MES.
De konkluderede, at en erstatning var mulig med hensyn til de fysiske egenskaber; det bedste resultat blev opnået ved brug af TDAE.
They concluded that substitution was possible with respect to the physical properties; however, the best results were obtained by using TDAE.
Den langsigtede holdbarhed blev dog ikke belyst.
The long term service life performances were not clarified.
2.4.2 Carbon black med lavt indhold af PAHer
2.4.2 Carbon black with low content of PAHs
Mængden af PAHer i carbon black kan yderligere reduceres ved brug af særlige ekstraktionsmetoder, f.eks. Soxhlet-ekstraktion med organiske opløsningsmidler under høje temperaturer (ICBA, 2010), eller ved termisk behandling under tryk eller opløsningsmiddelekstraktion i en atmosfære bestående af inerte gasser ved temperaturer >300°C (BAuA 2010).
The amount of PAHs in carbon black can further be reduced by certain extraction procedures: e.g. soxhlet extraction with organic solvents under high temperatures (ICBA, 2010) or by thermal treatment under vacuum or inert gas atmosphere at temperatures >300°C and solvent extraction (BAuA 2010).
2.4.3 Alternative materialer som ikke indeholder blødgørings- og procesolier
2.4.3 Alternative materials that do not contain extender oils
En anden mulighed er substitution af naturgummi eller syntetisk gummi med termoplastiske elastomer (TPE) (BAuA, 2010).
Another option is a substitution of natural rubber or synthetic rubber with thermoplastic elastomers (TPE) (BAuA, 2010).
PTS (2007) præsenterede en række termoplastiske elastomer baseret på DIN ISO 18064-definitioner:
PTS (2007) presented a number of thermoplastic elastomers based on DIN ISO 18064 definitions:
• TPE-S: Copolymerer baseret på styren, butylen, ethylen, propylen og
• TPE-S: Block copolymers based on styrene, butylene, ethylene,
• TPE-U: Copolymerer baseret på polyurethan
• TPE-U: Block copolymers based on polyurethane
• TPE-E: Copolymerer baseret på polyestre and polyethere
• TPE-E: Block copolymers based on polyesters and polyethers
• TPE-A: Copolymerer baseret på polyamides
• TPE-A: Block copolymers based on polyamides
• TPE Silikone: Copolymerer baseret på silikone
• TPE Silicone: Block copolymers based on silicone
• TPE-O: Olefin baseret på termoplastisk elastomerer
• TPE-O: Olefin based thermoplastic elastomers
• TPE-V: Dynamiske vulkanisater
• TPE-V: Dynamic vulcanisates
Termoplastiske elastomer kan fremstilles med forskellige materialeegenskaber og kan derfor erstatte en række produkter lavet af gummi.
Thermoplastic elastomers can be produced with different material properties and they are therefore capable of replacing a range of rubber products.
De termoplastiske elastomer er ikke undersøgt yderligere i nærværende studie.
The thermoplastic elastomers have therefore not been investigated any further in the present study.
Det har ikke været muligt at korrelere forskellige typer af blødgørings- og procesolier og deres PAH indhold med de forskellige gummi- og plastmaterialer, som anvendes i forskellige typer legetøj og børneprodukter.
It has not been possible to correlate different kind of extender oils and their PAH content with the different rubber and plastic materials used and neither to correlate this information to the different toys and childcare articles.
Som følge heraf er det ikke muligt at korrelere de forskellige blødgørings- og procesolier til forskellige forarbejdede gummi- og plastmaterialer.
Further, it has not been possible to correlate the different extender oils to different rubber and plastic materials.
Det samme gør sig gældende for carbon black indholdet i slutprodukter på markedet, da der hverken findes specifikationer på disse additiver eller i hvilke produkter de anvendes samt i hvor store mængder.
This situation appeared also for the carbon black products as there are no specifications of these additive materials or in which products they are used as well as in what amounts.
På grund af mangel på specifik viden om additiver i legetøj og børneprodukter er fokus lagt på produkter af bløde plast- og gummimaterialer.
Due to the lack of specific information on additives in toys and childcare articles the focus has been laid on products of soft plastic and rubber materials.
Viden om PAH indholdet i materialer anvendt til produktion af legetøj og børneprodukter på det danske marked er temmelig begrænset.
At the moment the knowledge of PAHs in child articles on the Danish market is very limited.
I Tyskland har BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) gennemført en række større undersøgelser af PAH indholdet i både forbrugerprodukter og legetøj.
In Germany the BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) have made larger investigations on PAHs in both consumer products and in toys.
Undersøgelserne viser, at en række produkter indeholder PAHer.
The investigations found that a number of products contained PAHs.
Det har imidlertid vist sig umuligt at fremskaffe disse rapporter, kun sammenfatninger fra de forskellige rapporter.
However, it has not been possible to obtain these reports - only summary from them.
Bortset fra de tyske undersøgelser og rapporter, er antallet af rapporter om PAHer i legetøj og børneprodukter yderst begrænset.
Apart from the German investigations the number of report on PAHs in toys and childcare articles is very scarce.
Som baggrundsinformation, og med henblik på at fremstille et forslag om begrænsning af PAHer i REACH, har BAuA (2010) sammenfattet en række
BAuA (2010) has summarised a number of investigations of PAH in toys and other consumer products as background information for a proposal of a
undersøgelser af PAH indholdet i legetøj og i andre forbrugerprodukter.
restriction of PAHs under the REACH Regulation.
Undersøgelserne blev udført af TÛV Rheinland, Stiftung Warentest and ÔKO-TEST.
The investigations were made by TÛV Rheinland, Stiftung Warentest and ÔKO-TEST.
Resultaterne af disse undersøgelser, udført af forskellige forskerteams og forbrugerinteressegrupper, blev samlet i en række kategorier (se tabel 2.4):
The results of the investigation done by different research teams and consumer groups have been aggregated within a number of categories (see also table 2.4):
• Dæk og hjul (Bildæk, dækovertræk, transporthjul, hjul fra rullestole)
• Tyres and rolls (car tyres, tyre cover, transport wheel, rolls of transport aid)
De højeste koncentrationer af Benzo(a)pyren, EPA-PAHer og PAH-6 blev fundet i dæk.
The maximum levels of Benzo(a)pyrene, EPA PAHs and PAH-6 are found in tyres.
De højeste koncentrationer for legetøj var på 65,9 mg benzo(a)pyren/kg, 1992 mg EPA-PAHer/kg, og 447 mg PAH-6/kg. Andelen af legetøjsprøver under detektionsgrænsen var på 94,7 %, 18,5 %, og 87,8 % for hhv. benzo(a)pyren, EPA-PAH sum og PAH-6 sum.
The maximum levels for toys were 65.9 mg benzo(a)pyrene/kg, 1992 mg EPA PAHs/kg, and 447 mg PAH-6/kg. The fraction of toy samples below detection limit was 94.7%, 18.5%, and 87.8% for respectively Benzo(a)pyrene, EPA PAH sum and PAH-6.
Andre produkter med hudkontakt (n=460)
Other products with skin contact (n=460)
Detektionsgrænsen varierer for forskellige laboratorier men er antaget at være 0,2 mg/kg eller lavere.
The detection limit varies between the different laboratories but is assumed to be 0.2 mg/kg or lower.
2. PAH-6: Benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen og chrysen.
2. PAH-6: Benzo(a)pyrene, benzo(a)anthracene, dibenzo(a,h)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, and chrysene.
Generelt set går BAuA (2010) ikke i detaljer, hvad angår de enkelte produkter.
BAuA (2010) does not in general go into details concerning the specific products.
Det har dog været muligt at identificere den følgende liste af legetøj og børneprodukter, som er vist nedenfor.
However, it has been possible to identify the following list of toys and childcare articles.
I alle de nedenfor nævnte kategorier blev der fundet produkter med forhøjede eller stærkt forhøjede PAH-niveauer i nogle af de undersøgte produkter.
In all the below mentioned categories there were found products with elevated or strongly elevated PAH levels in some of the investigated products (TÛV Rheinland, Stiftung Warentest and ÔKOTEST).
BAuA rapporten definerer forhøjet niveau som >0.1 mg Σ PAH / kg produkt og den stærke forhøjet niveau som >1 mg Σ PAH /kg produkt.
According to BAuA elevated PAH level is defined as >0.1 mg/kg Σ PAHs and strongly elevated level as >1 mg/kg Σ PAHs.
Legetøj og børneprodukter som kan indeholde PAHer:
Toys and childcare articles containing PAHs:
• Børnefodtøj: plast træsko/-sandaler, gummistøvler, sneakers
• Children footwear: Plastic clogs/sandals, rubber boots, sneakers
• Legetøj og produkter der benyttes i vand: oppusteligt vandlegetøj,
• Toy and products used in water: Inflatable water toys, Swimming aids,
• Klapvogne og barnevogne
• Baby strollers and buggies
• Børnecykler, båthorn, greb/håndtag og sadler.
• Children's bicycles: horns, grips and seats
• Legetøjsfigurer lavet af plast
• Plastic toy figures
• Børne-“gå-cykler”
• Children's trainer bikes
• Regn- og overtræksbukser til børn
• Children's mud pants
Disse resultater fra den tyske undersøgelse blev brugt i den endelige udvælgelse af produkter (se afsnit 2.7).
These results from the German investigations were used in the final selection of products (see chapter 2.7).
Dette afsnit beskriver den europæiske regulering af PAH i produkter.
This section presents European regulation of PAH in products and ecolabelling criteria.
• <10 mg Σ PAH/kg olie, hvor Σ PAH/kg = Benzo(a)pyren, benzo(e)pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen.
• <10 mg Σ PAH/kg extender oil, where Σ PAH/kg = Benzo(a)pyrene, benzo(e)pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, dibenzo(ah)anthracene.
Reguleringen omkring varetagelse af sikkerhed vedrørende legetøj er dækket af EU direktiv nr. 88/378/EEC.
Regulation by EU on safety of toys is at the moment covered by directive 88/378/EEC.
Et nyt direktiv, 2009/48/EC, træder i kraft i 2011, med undtagelse af de betingelser, der er fastlagt i del III i bilag II og som omhandler kemiske egenskaber; disse betingelser træder i kraft 20. juli 2013.
A new directive 2009/48/EC will be in force in 2011, except the requirements set out in Part III of Annex II concerning chemical properties, which will be in force by the 20 July 2013.
Udover restriktionerne i REACH og i det nye legetøjsdirektiv 2009/48/EC er der også fastlagt krav i den nordiske miljømærkeordning.
Besides the restriction in REACH and the new toy safety directive 2009/48/EC, criteria have also been laid down under the Nordic Environmental labelling scheme.